( 5 27 ) 

 centré et bouillant qui en dissout un peu. Elle s'attaque aisément par le 

 bisulfate de potasse. 



» L'isomorphisme de la glucine avec l'alumine me paraît de nature à 

 lever les doutes qui existaient sur la véritable formule de cette terre. 



» Dans une seconde partie de mon Mémoire, j'indique le principe et 

 quelques applications d'une autre méthode de cristallisation par voie sèche : 

 la cristallisation par précipitation. On sait qu'on obtient par voie humide 

 un grand nombre d'oxydes métalliques en les précipitant d'une dissolution 

 saline par une base plus énergique. Les oxydes se précipitent souvent en 

 combinaison avec le précipitant ou avec d'autres oxydes qui se trouvaient 

 en même temps en dissolution. J'ai pensé qu'un procédé analogue pourrait 

 être mis en pratique dans les opérations de la voie sèche, en substituant 

 aux solutions aqueuses des silicates ou des borates en fusion. Les premiers 

 résultats obtenus dans cette direction nouvelle m'ont paru assez intéressants 

 pour pouvoir être communiqués à l'Académie. 



» En faisant agir la chaux en gros fragments sur du borate de magnésie, 

 on précipite la magnésie sous forme de cristaux diaphanes qui sont quel- 

 quefois assez volumineux pour être distingués à l'œil nu et qui présentent 

 ordinairement réunies les faces du cube et celles de l'octaèdre régulier. Leur- 

 densité égale 3,636. Leur dureté est presque égale à celle du feldspath. Ils 

 ne s'attaquent pas par les acides très-étendus. En les attaquant par l'acide 

 sulfurique, j'ai constaté qu'ils étaient formés par de la magnésie à l'état de 

 pureté complet. 



» On sait que la magnésie native a été rencontrée récemment parmi les 

 minéraux de la Somma, par M. Scacchi qui lui a donné le nom de périklase. 

 Ses propriétés sont bien comparables à celles de la magnésie cristallisée 

 artificiellement. Elle cristallise en octaèdres réguliers et présente trois cli- 

 vages à angle droit. Sa densité égale 3,^5. La périklase est de couleur verte. 

 Elle contient, d'après les analyses de MM. Scacchi et Damour, 6 a 8 

 pour ioo de protoxyde de fer, qui lui donnent sa couleur et qui produisent 

 sans doute la légère augmentation que présente sa densité sur celle de la 

 magnésie cristallisée. 



» Les propriétés de la magnésie cristallisée lèvent tous les doutes qu'on 

 pouvait avoir encore sur la véritable constitution chimique de la périklase, 

 que quelques minéralogistes considéraient comme une combinaison définie 

 d'oxyde de fer et de magnésie. 



» Le procédé qui donne la magnésie peut être également apphquç à la 

 cristallisation des protoxydes de nickel, de cobalt, de manganèse. 



70.. 



ï 



